ï66 FOR 



pour l'enfbiii-ner ; on en met jufqu'àïm mîllîer, quand 

 le fer cft chauffé : il faut environ deux heures pour 

 chauffer une fournée à blanc ; c'ellle degré qu'il faut. 

 Une corde de bois de faifon de quatre piés de hauteur 

 fur huit piés de couche , &c le bois de trois piés Si de- 

 mi de longueur , peut faire quatre fournées à bon 

 vent. Le vent influe prodigieufement fur cette par- 

 tie ; le bon efl: celui qui paffant par l'ouverture du de- 

 vant du cendrier , poufle la flamme dans le four ; le 

 mauvais efl: celui qui paffant par la gueule , la re- 

 pouffe dans la toquerie : le feul remède employé juf- 

 <5u'ici,mais infuffifant, a été de boucher la gueule 

 d'une plaque de fer. Ne pourroit-on pas en employer 

 deux ? le premier en faifant une toquerie à chaque 

 côté , bouchant l'ouverture de communication 

 de celle en mauvais vent , fuivant le befoin. L'ou- 

 verture étant de dix pouces fur fept , dans un mur 

 de féparation, ne pourroit-on pas monter les cô- 

 tés de ce mur en briques , & y ménager des cou- 

 liffes ,pour laiffer defcendre & élever, fuivant le be- 

 foin , un morceau de terre à brique d'échantillon ; le 

 fécond en oppofant le vent au vent, avec des tuyaux 

 répondans au grillage , & à une large ouverture ex- 

 térieure & mobile , qu'on pourroit tourner au vent. 



Le fer, dans les fenderies où on fe fert de charbon 

 de terre, comme celles qui font dans le Forez fur la 

 rivière de Gier & fur quelques ruiifeaux , & qui re- 

 fendent fix à fept millions de fer, fe chauffe dans des 

 cheminées bâties comme une chaufferie avec fouf- 

 flets ; le fer s'y place par barres de deux piés èc de- 

 mi, à trois piés de longueur, dans la quantité de 

 trois à quatre cents pefant à-la fois , qu'il faut en- 

 viron une heure pour chauffer. Il y a un ouvrier 

 chauffeur qui doitveiller à l'arrangement du fer, qui 

 le place par trois barres l'une deffus l'autre , &c tra- 

 vaille à ce que ce qui efl: expofé au vent ne fonde 

 pas, pendant que les bouts n'ont pas le degré de cha- 

 leur convenable. Il faut environ pour fix francs de 

 charbon pour fendre un mille de fer , &c. 



Pour deffervirune fenderie , il faut cinq ouvriers; 

 le maître fendeur , qui doit entretenir le bon ordre , 

 tous les outils , dreffer les équipages , régler le tems 

 de tirer le fer , &c. le fécond, pour tirer le fer du four 

 & le préfenter aux efpatards ; un pour le recevoir , 

 & le remettre au maître , qui le préfente aux taillans, 

 defquels le quatrième le reçoit pour porter la verge 

 à la pile de fon échantillon ; le cinquième efl: celui 

 qui met le bois dans la toquerie. Une fournée d'un 

 mille peut être fendue en une heure. Celui qui dé- 

 fourne a foin de la toquerie pendant la fente ; la fen- 

 te faite , on enfourne de nouveau ; c'eft alors l'afrai- 

 re du maître fendeur , de viiiter & rétablir ce qui 

 pourroit être dérangé. Il ne faut pas laifler manquer 

 les efpatards & les taillans de rafraîchiffement & de 

 graiffe. Le rafraîchiffement fe donne perpétuellement 

 par de l'eau conduite par des chanlates ; les taillans 

 s'engraiffent de fuif fondu à toutes bandes, &: les ef- 

 patards cinq ou lix fois à chaque fournée. 



La verge fe met en bottes de cinquante livres , 

 poids de marc : pour cet effet , les embotteleurs ont 

 un établi CD (voyei les P/.), garni de demi-ronds de 

 fer £ pour placer la verge après l'avoir redreffée, 

 &: la lier en trois endroits, après qu'elle aura été pe- 

 fée , en la ferrant avec la chaîne & l'étrier c) . a eû 

 la tenaille pour ferrer la verge de la main droite, & 

 b le crochet , pour en fupporter l'extrémité de la 

 main gauche. / eft une cifaille ; A i , les demi- ronds , 

 pour recevoir la verge ;KK, des bottes de verges. 



Le moulin établi à Efîbnne pour profiler le fer, ap- 

 partient de droit aux fenderies , dont il n'eft qu'une 

 efpece particulière ; c'eft , fuivant le rapport de MM. 

 les commiffaires de l'académie des Sciences, du 23 

 Décembre 1752, un laminoir {voye^ nos Pi.) com- 

 pofé de deux cylindres de fer CD ^ dont l'un , que 



FOR 



nous fuppofef ons C, eft profilé fur fa circonférence^ 

 pour imprimer fur les plates-bandes J[ B les moulû- 

 tes qu'on veut leur donner. Les deux cylindres de ce 

 laminoir , font menés par deux roues à Feau ; le 

 cylindre inférieur D eû mené immédiatement par 

 le tourillon E , dont le bout qui fe termine par un 

 quarré i^fe joint au quarré H du cylindre , par le 

 moyen d'une boîte de fer G ; Fautre roue eft menés 

 au moyen de renvois de roues dentées & lanternes, 

 qui font tourner le cylindre de deifus G en fens con- 

 traire. 



Ces deux cylindres étant en mouvement , on pré- 

 fente la bande de fer rouge au profil qu'on veut y im- 

 primer; failie entre les deux cylindres , & entraînée 

 par leur mouvement , elle s'alonge & fe profile d'une 

 feule opération fur toute fa longueur, en très-peu de 

 tems. 



Pour empêcher que la bande de fer qu'on profile 

 ne s'enveloppe autour du cylindre profilé, un ouvrier 

 la faifit avec la pince aufti-tôt qu'elle commence à 

 paifer de l'autre côté du cylindre, jufqu'à ce qu'elle 

 foit entièrement fortie. 



Pour connoître, difent les commiffaires , fi le la- 

 minage ne change point la qualité dufer, nous avons 

 fait rompre une barre de fer avant & après l'expé- 

 rience faite à Effonne le 28 Janvier 1 7 5 1 ; a vaut Fex-* 

 périence , le fer étolt aigre ; les deux bouts rompus 

 îembloient fe toucher par des facettes, dans toute l'é- 

 paiffeur de la bande; on n'y voyoit point de parties 

 faillantes dans les bouts rompus. Après l'expérience^ 

 on voyoit de part & d'autre, dans toute l'épaiffeur 

 des filamens , des parties faillantes en forme de la- 

 mes plates & alongées; c'eft ce que les ouvriers ap- 

 pellent le nerf, dans les fers doux ; & c'eft à cette 

 marque qu'on le reconnoît pour être de bonne qua- 

 lité. Il paroît donc que le fer acquiert de la qualité 

 par le laminage : ce qu'on favoit d'ailleurs par les 

 expériences faites dans les fabriques de fil-d'archal. 



Malgré un témoignage auffi refpedable, la vérité 

 m'oblige de dire que le laminage ne peut changer la 

 qualité du fer ; du fer caffant de fa nature en faire du 

 fer doux. Convenons qu'un fer dont le nerf eft gon- 

 flé de trop de rempliffage, peut caffer comme celui 

 de l'épreuve , fans laifler beaucoup de parties fail- 

 lantes , ou que trempé il peut faire le même effet; 

 ayant lieu de croire que le grand & fubit degré de 

 fraîcheur fait retirer & courber les nerfs ; puifque le 

 même fer étant chauffé à blanc & refroidi naturelle- 

 ment , les nerfs reprennent leur foupleflfe : mais ce 

 phénomène aura lieu fur -tout, en conféquence de 

 la compreflion des cylindres qui leur fait dégorger 

 une partie de ce qui les gonfloit. Cette efpece de croû- 

 te qui tombe devant les cylindres en eft une preuve ; 

 c'eft ce qui occaflonne la différence du poids du fer 

 en barres au fer laminé : de-là on peut conclure que 

 le fer caffant par accident a été rendu à fa nature par 

 une opération; mais non pas que le laminage d'un 

 fer aigre de fa nature en puifle faire un fer doux. Ne 

 pourroit-on pas encore foupçonner que les entrepre- 

 neurs du moulin d'Effonne ne fe contentant pas de 

 l'avantage réel de la machine , ayent cherché à y 

 joindre^du merveilleux , & à furprendre l'attention 

 de MM. les commifl^aires , par le changement impof- 

 fible du fer caffant en fer doux? Nous avons l'ex- 

 périence conftante de la diverfité de fers entr'eux. 

 Ces fers , après le travail des applatiffoires , reftent 

 chacun dans leur nature, mais feulement plus 

 épurés. 



On a tenté plufieurs fois de filer le fer dans les cy- 

 lindres : on doit être convaincu que fur -tout pour 

 dégroflir il n'a manqué que Fexaditude & la pré- 

 cifion. 



Art. Xn. Batterie. L'équipage d'une forge & d'u- 

 ne batterie eiî le même ; une gheminés , deux fouf- 



